— 343 — 



Massen verwachsen^ hauptsächlich aber in Drusen-tihnlichen Räumen 

 gassen die, mehrenthcils von etwas Kobalt und Mangan violett, zuwei- 

 len auch von mechanisch ein gemengter Kohle schwarz gefärbten, selten 

 mehr ins Weisse sich ziehenden Krystalle. Die Feldspathmasse fand sich 

 jedoch auch unkrystallisirt, doch sparsam und stets spätig. — Obgleich 

 die zur Mischung erforderlichen Körper , namentlich Kieselerde und 

 Thonerde, in hinreichender Menge stets in der Beschickung enthalten 

 sind, so ist diese Bildung doch darin merkwürdig, weil die nöthige, 

 nicht unbeträchtliche Menge Kali höchst wahrscheinlich nur aus der 

 Asche der Holzkohlen hinzugetreten seyn mag. Es scheint übrigens, 

 als ob nicht bei allen Krystallen ein gleicher Kaligehalt bestehe, viel- 

 mehr ist eine Quantität Kali durch Kalkerde ersetzt. Der Kali- und der 

 Kalk-Gehalt sind daher in verschiedenen Krystallen zwar ungleich, doch 

 stets so vertheilt, dass die Summe der SauerstofFmenge von Kali und 

 Kalkerde immer gleich erscheint. Hiemit hängen vielleicht die beob- 

 achteten verschiedenen Kombinationen der Krystalle zusammen. Höchst 

 interessant ist es , wie sich die Bestandtheile so zusammengefunden 

 haben, dass sie diesen krystallisirten Körper bilden konnten. Es müs- 

 sen bei der Bildung alle nöthigen Bedingungen vorhanden gewesen seyn, 

 namentlich rauss die Temperatur passend gewesen, und ein drusenartiger 

 grösserer Raum entstanden seyn, der dem Druck der Beschickung im 

 Ofen nicht ausgesetzt war. Die Krystalle scheinen vierseitige schiefe 

 Prismen mit schief aufgesetzten, unter sich parallelen Endflächen zu 

 seyn. Gewöhnlich aber werden zwei Kanten-Abstumpfungen bemerkt, 

 die dann den Krystallen das Ansehen von sechsseitigen Prismen geben; 

 bisweilen scheinen die sechs prismatischen Flächen einerlei Grösse zu 

 haben. Öfters finden sich Krystalle, die wie Rhomboeder aussehen; 

 jedenfalls mögen aber die Krystalle zum 2- und Igliederigen System 

 gehören. 



Die Analyse ergab folgende Bestandtheile : 



aiit kohlens. Nat. mit kohlens. Baryt 



aufgeschlossen : aufgeschlossen : 



Sauerstoff. Sauerstoff. 



Kieselerde . . 64,533 33,52 

 Thonerde . , 19,200 8,97 

 Kalkerde . . 1,333 0,37 

 Eisenoxydul . 1,200 0,27 

 Kupferoxyd . 0,266 0,051 



Kali mit Spuren ^ ( ^,97 ' ' ^ 3,16 



von Natron durch 

 d. Verlust best. 13,468 2,28 



100,000 100,015 



Ausserdem Spuren von Mangan und Kobalt. — Ob das Eisen als 

 Oxyd zu berechnen, muss für jetzt noch dahin -gestellt bleiben. — Das 

 spezifische Gewicht der Krystalle ist bei 15^ R = 2,66. 



